( :oo) 



Obscrvi^. Calcule 



Silice 3o,i 3o,9 SiO=.... 3o,3û 



Acide litaniiiuo ^1,0 ^i ,3 TiO'. . . . 4'>4' 



Chaux 27,9 27,8 CaO 28,29 



100,0 100,0 100,00 



» La greenovite a été reproduite en chauffant le mélange d'acide tita- 

 iiiqiie et de silice avec du chlorure calcique et du chlorure manganeux. 

 Cette greenovite a une nuance rose Irès-faible : l'analyse montre que l'oxyde 

 de manganèse y remplace isomorpliiquement la chaux. 



') Le sesquioxyde de titane peut remplacer l'acide litanique dans la pré- 

 paration du sphène. Cet oxyde, lorsqu'il donne du sphène incolore, n'entre 

 pas dans la constitution du minéral avant de prendre de l'oxygène; mais 

 si l'on empêche l'oxydation complète de cet oxyde, le sphène est coloré en 

 violet améthyste très-beau. 



)) Péroivskile. — A la température rouge, la vapeur d'eau détruit rapide- 

 ment le sphène baigné par du chlorure de calcium. Pour réaliser facilement 

 la préparation du titanate de chaux par cette méthode, on fait au rouge, 

 dans une ca|)sule de platine, un mélange d'acide litanique, de silice et do 

 chlorure de calcium, puis on le soumet au rouge vif à l'action d'un cou- 

 rant d'acide carbonique saturé de vapeur d'eau à 5o degrés, ou d'un cou- 

 rant d'air chargé de vapeur d'eau et d'acide chlorhydrique par son passage 

 dans un tube de Liebig contenant de l'acide muriatique bouillant à i 10 de- 

 grés. Des traitements .successifs par l'acide muriatique faible et la ])olasse 

 liquide séparent de la gangue des cristaux exempts de silice, auxquels 

 l'analyse assigne la composition de la pérowskite. Le sphène qui échappe 

 à la décomposition présente quelquefois des traces légères d'érosion, mais 

 jamais le titanate de chaux n'y adhère. 



u Le titanate de chaux, préparé aux dépens du sphène, est toujours en 

 cristaux d'un jaune d'ambre léger et d'un éclat gras assez vif. Des mesures 

 nombreuses ont montré que la forme de ces cristaux était très-voisine du 

 cube. L'examen optique des cristaux établit cpie, comme pour les cristaux 

 naturels, la forme cubique n'est qu'apparente. La lumière polarisée paral- 

 lèle est dépolarisée par son passage dansées cristaux, quelle que soit l'orien- 

 tation des sections principales des cristaux et de l'analyseur. 



» La densité de la pérowskite artificielle est 4- L'analyse des cistaux. 



